그 다음 에 열간 압연 판 을 양면 각 1 . 5 mm 씩 절삭 하 여 산화 피막 을 제거 한 후 , 냉간 압연 ( 가 ) 에 의해 두께 0 . 15 ~ 0 . 25 mm 로 가공 하 고 , 그 다음 에 용체 화 처리 온도 를 825 ~ 925 ℃ 의 온도 범위 에서 변화 시켜 15 초간 열처리 하 고 , 그 후 즉시 15 ℃/ 초 이상 의 냉각 속도 로 냉각 했 다 . 다음 에 불활성 가스 분위기 중 에서 475 ℃ 로 2 시간 의 시효 처리 를 실시 하 고 , 그 다음 에 최종 소성 가공 인 냉간 압연 ( 다 ) 을 행하 고 , 최종 적 인 판 두께 를 맞추 었 다 . 상기 최종 소성가공 후 , 계속 375 ℃ 로 2 시간 의 저온 소둔 을 실시 하 여 구리 합금 판재 를 제조 했 다 . 이 들 을 시료 c 03 - 1 , c 03 - 2 로 했 다 .